( aoo ) 

 longue, comme tant d'exemples l'ont malheureusement prouvé ; nos gan- 

 gues sont au contraire en butte à une attaque incessante, mais dont l'effet 

 très-remarquable se borne à leur enlever progressivement de la chaux en y 

 substituant de la magnésie sans nuire en rien non-seulement à la cohésion 

 des parties ainsi attaquées et transformées, mais encore à leur adhérence a 

 celles que cette transformation n'a pas encore atteintes. Quinze ans d'ob- 

 servations consécutives n'ont pu donner un seul démenti à ces faits, remar- 

 qués aussi, mais depuis moins de temps, sur les gangues à pouzzolanes d'ar- 

 gdes kaolines et de certaines argiles ocreuses formant la gangue des dépôts 

 tertiaires connus sous le nom d'arènes (i). 



Déduction à tirer de ces faits de laboratoire pour les applications aux travaux a la mer. 



» Admettons toujours que les pouzzolanes dont il s'agit peuvent être 

 aisément fabriquées en grand, ce que nous discuterons tout à l'heure. Nous 

 allons procéder en vertu des faits précédents à l'examen des divers cas 

 d'emploi auxquels elles pourraient convenir à ces travaux. L'économie 

 exigerait impérieusement qu'on leur préférât les bons mortiers hydrauliques 

 dans toutes les circonstances où les maçonneries pourraient être exacte- 

 ment isolées du contact de l'eau salée par des revêtements inattaquables. 

 Il ne resterait donc à considérer que les deux cas suivants : 



» 1°. Emploi au contact de l'eau salée sous condidon d'immersion et 

 d'émersion successives comme dans les ports ou rades à marées; 



» a". Emploi en immersion constante. 



(i) Voici deux exemples tirés du Mémoire cité à la note de la page ig8 sur ces transfor- 

 mations de gangues : 



DÉSIGNATION 

 des gangaes. 



A chaux grasse et pouz- 

 zolane artificielle 

 d'argile ocrcuse. 



COMPOSITION INITIALE 

 au moment de tUmmcrsion. 



Chaux additive. . 1 3 , 2 1 



Silice 5j,8a 



Alumine I9i73 



Peroxyde de fer . 9,21 



A chaux grasse et pouz-/ Chaux additive.. 13,92 I 



zolane artificielle \ Silice 55,65 ) 100 



d'argile pure. (Alumine 30,^3 ) 



COMPOSITION DEFINITIVE 

 après transformation intégrale 



Chaux combinée o,25 



Carbonate do chaux 3,^0 



Magnésie combinée 3,29 



Éléments pouzzolaniques. 93,00 



Chaux combinée 2,ï3 



Carbonate de chaux 3,38 



Magnésie combinée 7,42 



Éléments pouzzolaniques. 86, 3o 



99,94 



99.33 



